141b 
Coelestien ■. SrSO^. a \ b ■. c = 0,7790 : 1 : 1,2800 ; spec. gew. : 3,975 ; 
y\xp:a) = 2,80 : 3,59 : 4,60. 
Baryt \ BaSO^. a \b c = 0,8152 : 1 ; 1,3136 ; spec. gew. : 4,486 ; 
X : = 2,97 : 3,65 ; 4,79. 
Het is duidelijk, dat het CaSO^, ondanks zijne nauwe verwantschap 
tot het Sr- en Ba-zout toch niet in den vollen zin van het woord als 
,, isomorf” met deze kan beschouwd worden ; inderdaad doet eene 
vergelijking der analoge Röntgenbeelden ook terstond erkennen, dat 
de anhydriet beelden levert, welke van die der beide andere zouten 
sterk verschillen^). (Zie de projektiefiguren 16, 19 en 22 op Plaat IV). 
Van baryt werden voor de reproduktie bruikbare Röntgenbeelden 
parallel aan (100) en (001) verkregen, welke in tig. 9 en 10 op 
Plaat III weergegeven zijn. De beelden van coelestien, alsmede dat 
van baryt parallel aan (010), konden voor publikatie niet in aan- 
merking komen. Daarom zijn hiervan op Plaat IV alleen stereo- 
grafische projektie’s afgebeeld, alsmede van de reeds genoemde baryt- 
plaatjes; zij zijn op Plaat IV in de figuren 17, 20; 18, 21, en 23 
weergegeven. 
Ofschoon de beelden van baryt en coelestien parallel aan (100), en 
evenzoo die parallel aan (010), in hooge mate overeenkomstig blijken 
te zijn, zoo verschillen ook deze weer in de details en in de 
intensiteitsverdeeling der vlekken. Ook hier kan, — de gelijkheid 
der omstandigheden in aanmerking genomen, — wel geen andere 
oorzaak voor deze verschillen worden aangegeven, dan de specifieke 
seknndair-stralingder elkaar isomorf vervangende atomen van Sr en Ba. 
§ 7. Tenslotte willen wij nog even de aandacht vestigen op de 
overeenkomst van de analoge Röntgenbeelden bij de sulfaten van 
Dtaynesiuin, nikkel en zink, welke met IH.^0 alle in de rhombisch- 
bisfenoïdische klasse kristalliseeren, Direkt vergelijkbaar zijn de 
parameters dezer zouten onget\A-ijfeld'; 
Maynesiuinsulfaat-. MySO^, a b ■. c = 0,9901 : 1 ; 0,5709; 
spec. gew. ; 1 ,677 ; y : : a> = 6,315 : 6,379 : 3.641 
Nikkelsulfaat : NiSO^, 1 a \ b ■. c = 0,9815 ; 1 ; 0,5656 ; 
spec. gew. : 1 ,955 ; x : V’ : = 6,255 : 6,373 : 3,605 
Zinksulfaat : ZnSO^, a ■. b ■. c = 0,9804 : 1 ; 0,5631 ; 
spec. gew. : 1,976 : x : : ‘o = 6,282 ; 6.408 ; 3,608 
In bruikbaren vorm voor reproduktie werd geen der betr. Röntgen- 
beelden v^erkregen ; bij alle deze sulfaten waren de foto’s zeer flauw 
0 In onze vroegere figuren had, door eene vergissing, eene verwisseling van de 
b- en c-as plaats gegrepen, waarop kollega Rinne ons welwillend opmerkzaam 
maakte. Daarom zijn hier de figuren in den juisten stand en met de bijbehoorende 
indices, opnieuw weergegeven. 
